PAHTIK EXPERIMENTALE. 579 
toulo chaleur à blanc le déiialure : j eu ai fait des épreuves plus que réité- 
rées sur des morceaux de toute grosseur. Le petit fer se dénature un peu 
moins que le gros; mais tous deux perdent la plus grande partie de leur 
nerf dès la première chaude à blanc; une seconde chaude pareille change 
et achève de détruire le nerf ; elle altère même la qualité du grain, qui, de 
lin qu’il était, devient grossier et brillant comme celui du fer le [dus commun ; 
une troisième chaude rend ces grains encore plus gros, et laisse déjà voir 
entre leurs interstices des parties noires de matière bridée. Enliu, en con- 
tinuant de lui donner des chaudes, on arrive au dernier degré de sa décom- 
position, et on le réduit en une terre morte, qui ne parait plus contenir de 
substance métallique, et dont on ne peut faire aucun usage : car cette terre 
morte n’a pas, comme la plupart des autres chaux mètalli(pies, la propriété 
de SC revivifier par l’application des matières combustibles; elle ne contient 
guère plus de fer que le mâchefer commun tiré du charbon des végétaux ; 
au lieu que les chaux des autres métaux se revivilient presque en entier, ou 
du moins en très grande partie ; et cela achève de démontrer que le 1er est 
une matière presque entièrement combustible. 
(ie fer que l'on tire, tant de cette terre ou chaux de fer, que du mâchefer 
provenant ducharbon, m’aparu d’une singulière qualité; il est très-magnétique 
et très-infusible. J’ai trouvé du petit sable noir aussi magnétitpie, aussi indis- 
soluble et presque infusible dans quelques-unes des mines que j’ai fait ex- 
ploiter. Ce sablon ferrugineux cl magnétique se trouve mêlé avec les grains 
de mine qui ne le sont point du tout, et provient certainement d’une cause 
toutautre. Lefeu a produit ce sablon magnéti(pic, et l’eau lesgrains de mine; 
et lorsque par hasard ils se trouvent mélangés, c’est (pie le hasard a fait qu’on 
a bridé de grands amas de bois, ou qu’on a fait des fourneaux de charbon 
sur le terrain tjui renferme les mines, et que ce sablon ferugineux, qui n’est 
que le détriment du mâchefer que l'eau ne peut ni rouiller ni dissoudre, a 
pénétré, par la filtration des eaux, auprès des lits de mine en grains, qui sou- 
vent ne sont qu’à deux ou trois pieds de profondeur. On a vu, dans le Mémoire 
précèdent, que ce sablon ferrugineux qui provient du mâchefer des végé- 
taux, ou, si l’on veut, du fer brûlé autant qu’il peut rélre, parait être le 
même à tous égards que celui qui se trouve dans la [ilatinc. 
Le lcr le plus parfait est celui qui n’a presque point de grain, et qui est 
entièrement d'un nerf de gris cendré. Le fer à nerf noir est encore très-bon, 
et peut-être est-il préférable au |)remier pour tous les usages où il laut 
chaulfer plus d'une fois ce métal avant de l’employer. Le fer de la troisième 
qualité, (pii est moitié nerf et moitié grain, est le fer par excellence pour le 
commerce, parce <ju'on peut le chaufl’er deux ou trois fois sans le dénaturer. 
Le fer sans nerf, mais à grain fin, sert aussi pour beaucoup d’usages; mais 
les fers sans nerf et à gros grain devraient être proscrits, et font le plus 
grand tort dans la société, parce que malheurcu.sement ils y sont cent fois 
plus communs que les autres. Il ne faut qu’un coup d reil a un homme 
exercé pour connaiti'c la bonne ou la mauvaise qualité du 1er , mais les 
